106 



Zyankaliumlösung behandelt. Der Verbrauch an Zyankalium betrug 

 dabei l-ö kg p. t. Das Ergebnis des Versuches war folgendes: 



2. Halt des Amalgam. -Rückstandes !■') g Au 11-U g Ag p. / 



3. „ ,, Laugrückstandes 1-0 g Au 8-0 g Ag p. / 



Mithin sind extrahiert G-ö g Au 3-0 g Ag p. t 



oder 86-7% des Goldes und 25-3% des Silbers. 



Das Gesamtausbringen durch Amalgamation und nachfolgende 

 Zyanbehandlung berechnet sich zu 



1. Halt des Roherzes lC-5 g An 12-Ü g Ag p. i 



3. ,, „ Laugerückstandes l'O g Au 8-0 g Ag p. t 



Mithin sind ausgebracht Lî-ô g Au 4,0 g Ag p. / 



oder 94-0"[-, des Goldes und 33-3% des Silbers. 



200(1 g de> Amalgamations-Rückstandes wurden in gleicher \A'eise 

 mit 1 kg Ätzkalk p. / versetzt und sodann 5 Tage lang mit 0-lOprozentiger 

 Zyankaliumlösung behandelt, wobei ein Verbrauch von 0-70 kg KCy p. f 

 festgestellt wurde. 



Das Ergebnis des Versuches war diesmal; 



2. Halt des Amalgam. -Rückstandes 7-") g Au 11-0 g Ag p. / 



4. ,, ,, Laugrückstandes 0-8 g Au 7-7 g Ag p. / 



Mithin sind extrahiert G-7 g Au 3-3 g Ag p. t 



oder 89-4% des Goldes und 30-0% des Silbers. 



Das Gesamtausbringen berechnet sich zu: 



L Halt des Roherzes Iß-.") g Au 12-0 g Ag p. / 



4. ,. ,, Laugrückstandes 0-8 g Au 7-7 g Ag p. t 



Mithin sind ausgebracht 15-7 g Au 4-3 g Ag p. f 



oder 9-5-7"'^, des Goldes und 3ö-8% des Silbers. 



(JOOO g durch Sieb Nr. 40 zerkleinertes Roherz wurden in der Muffel 

 totgeröstet und dabei 5950 g Röstgut erhalten mit 16-8 g Gold und 13-2 g 

 Silber p. /. 



4000 g des Röstgutes wurden mit 400 g Quecksilber in der geschlos- 

 senen Kugelmühle 4 Stunden lang amalgamiert und das Quecksilber 

 hierauf ausgewaschen. Man erhielt: 



5. Halt des gerösteten Erzes 16-8 g Au 13-2 g .-lg p. / 



C. ,, ,, Amalgam. -Rückstandes 4-7 g Au 16-8 g Ag p. t 



Mithin sind amalgamiert 12-1 g Au 0-0 g .4g p. / 



oder 72-0% des Goldes. 



1500 g dieser Amalgamations-Abgänge wurden mit 1-5 g Ätzkalk 

 versetzt xmd hierauf 3 Tage lang mit 0-lOprozentiger Zyankalium-Lösung 



